Source: http://docplayer.pl/25780396-Aprobata-techniczna-itb-at-2011.html
Timestamp: 2018-11-14 13:57:53
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Pianki poliuretanowe Bosman / Formuła 1 / Od A Do Z F1 / Od A Do Z Flex / Mega Flex i Bosman Winter / Formuła 1 Winter / Od A Do Z F1 Winter / Od A Do Z Flex Winter / Mega Flex Winter WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW V Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2011 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano we wrześniu 2011 r. Zam. 1605/2011
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: Od A do Z Spółka z o.o Łódź, ul. Brukowa 16 stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Pianki poliuretanowe Bosman / Formuła 1 / Od A Do Z F1 / Od A Do Z Flex / Mega Flex i Bosman Winter / Formuła 1 Winter / Od A Do Z F1 Winter / Od A Do Z Flex Winter / Mega Flex Winter w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 15 czerwca 2016 r. D Y R E K T O R w/z Zastępca Dyrektora ds. Współpracy z Gospodarką Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Jan Bobrowicz Warszawa, 15 czerwca 2011 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2006. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2011 zawiera 11 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
5 AT /2011 3/11 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są pianki poliuretanowe o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: Bosman, Formuła 1, Od A Do Z F1, Od A Do Z Flex, Mega Flex, Bosman Winter, Formuła 1 Winter, Od A Do Z F1 Winter, Od A Do Z Flex Winter, Mega Flex Winter. Pianki poliuretanowe, objęte Aprobatą, produkowane są przez firmy, które uzyskały od właściciela znaku towarowego, tj. firmy Od A do Z Spółka z o.o., Łódź, ul. Brukowa 16, prawo do produkowania wyrobów objętych Aprobatą i oznaczania ich znakiem towarowym. Wyroby, objęte Aprobatą, są jednoskładnikowymi, półsztywnymi piankami poliuretanowymi w aerozolu. Materiał do wytwarzania pianek poliuretanowych (żywice poliuretanowe, diizocyjaniany i dodatki) dostarczany jest w metalowych pojemnikach. Pianki poliuretanowe, objęte Aprobatą, są wytwarzane i aplikowane w miejscu zastosowania, przy użyciu pistoletu lub dyszy z wężykiem, a po aplikacji twardnieją na skutek absorpcji wilgoci z powietrza. Wymagane właściwości techniczne pianek poliuretanowych, objętych Aprobatą, podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Pianki poliuretanowe, objęte Aprobatą, są przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonywanymi z drewna, metalu lub wysokoudarowego PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany przy użyciu łączników mechanicznych. Pianki objęte Aprobatą mogą być stosowane do wypełniania pęknięć i niewielkich, nieruchomych szczelin w połączeniach między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). Prace z użyciem pianki Bosman / Formuła 1 / Od A Do Z F1 / Od A Do Z Flex / Mega Flex powinny być wykonywane w temperaturze od +0 o C do +35 o C.
6 AT /2011 4/11 Prace z użyciem pianki Bosman Winter / Formuła 1 Winter / Od A Do Z F1 Winter / Od A Do Z Flex Winter / Mega Flex Winter powinny być wykonywane w temperaturze od -10 o C do +35 o C. Pianki poliuretanowe, objęte Aprobatą, należy chronić przed działaniem promieniowania UV przez osłonięcie odpowiednim kitem lub innymi wyrobami, odpornymi na warunki klimatyczne. Nie należy używać pianki w pobliżu otwartego ognia. Podczas prac z użyciem pianki poliuretanowej należy ściśle przestrzegać warunków jej stosowania, określonych w instrukcji producenta, oraz warunków montażu drzwi i okien, określonych w instrukcjach ich producentów. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Wymagane właściwości techniczne pianek poliuretanowych, objętych Aprobatą, podano w tablicach 1 2. Tablica 1 Wymagania Poz. Właściwości Bosman / spieniana dyszą Bosman / spieniana pistoletem Metody badań Gęstość pozorna, kg/m 3, przy swobodnym spienianiu 21,7 ± 10% 18,4 ± 10% PN-EN ISO 845: Nasiąkliwość, kg/m 2, po 24 h w wodzie, przy częściowym zanurzeniu 1 PN-EN ISO 1609:1999 metoda A, na próbkach wg PN-93/C o wymiarach (150 x 150 x 25) mm (bez naskórka) 3 Stabilność wymiarów liniowych, %, po 48 h w temperaturze +70ºC i RH 90%, w kierunku: - długości i szerokości - grubości (kierunek wzrostu pianki) PN-EN 1604+AC:1999 na próbkach wg PN-92/C o wymiarach (150 x 150 x 25) mm (bez naskórka) 4 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, kpa PN-EN 826:1998 na próbkach o wymiarach (50 x 50 x 50) mm
7 AT /2011 5/11 Tablica 1 c.d. Wymagania Poz. Właściwości Bosman / spieniana dyszą Bosman / spieniana pistoletem Metody badań Wytrzymałość na rozciąganie, kpa PN-EN 1607:1999 na próbkach o wymiarach (60 x 60 x 50) mm 6 Przyczepność pianki, kpa, do: - drewna - stali - PVC - aluminium - betonu PN-EN 1607:1999 na próbkach o wymiarach (60 x 60 x 20) mm Tablica 2 Wymagania Poz. Właściwości Bosman Winter / spieniana dyszą Bosman Winter / spieniana pistoletem Metody badań w temperaturze -10ºC 35ºC -10ºC 35ºC Gęstość pozorna, kg/m 3, przy swobodnym spienianiu 35 ± 10% 16 ± 10% * 37 ± 10% 17 ± 10% * PN-EN ISO 845: Nasiąkliwość, kg/m 2, po 24 h w wodzie, przy częściowym zanurzeniu 3 Stabilność wymiarów liniowych, %, po 24 h w temp. +40ºC i RH 95%, w kierunku: - długości i szerokości - grubości - kier. wzrostu pianki 4 Naprężenie ściskające przy 10% odkształc. względnym, kpa PN-EN ISO 1609:1999 metoda A, na próbkach wg PN-93/C o wymiarach (150 x 150 x 25) mm (bez naskórka) PN-EN 1604+AC:1999 na próbkach wg PN-92/C o wymiarach (150 x 150 x 25) mm (bez naskórka) PN-EN 826:1998 na próbkach o wymiarach (50 x 50 x 50) mm
8 AT /2011 6/11 Poz. Właściwości Bosman Winter / spieniana dyszą Wymagania Bosman Winter / spieniana pistoletem Tablica 2 c.d. Metody badań w temperaturze -10ºC 35ºC -10ºC 35ºC Wytrzymałość na rozciąganie, kpa PN-EN 1607:1999 na próbkach o wymiarach (60 x 60 x 50) mm 6 Przyczepność pianki, kpa, do: - drewna - stali - PVC - aluminium - betonu PN-EN 1607:1999 na próbkach o wymiarach (60 x 60 x 20) mm * właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami okresowymi 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Pianki poliuretanowe, objęte Aprobatą, powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób zapewniający zabezpieczenie przed zniszczeniem lub mechanicznym uszkodzeniem opakowań. Warunki pakowania mogą być uzgodnione miedzy producentem i odbiorcą. Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę handlową i oznaczenie wyrobu (symbol), masę netto, okres przydatności do użycia, oznakowanie wymagane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 53/2009, poz. 439), nr Aprobaty Technicznej ITB AT /2011, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).
9 AT /2011 7/11 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów, objętych Aprobatą, dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel), mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011, na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości technicznoużytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, stabilność wymiarową, wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność do podłoży. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji
10 AT /2011 8/11 Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację surowców i składników, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewnić, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobu powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: badania bieżące, badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: gęstości pozornej, naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu, stabilności wymiarowej, wytrzymałości na rozciąganie, przyczepności do podłoży Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobu. Wielkość partii wyrobu powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata.
11 AT /2011 9/ Metody badań Badania właściwości technicznych powinny być wykonywane według norm podanych w tablicach 1 2. Pianka do badań powinna być spieniana półswobodnie, w formach drewnianych (wyłożonych papierem i zwilżonych wodą), w warunkach laboratoryjnych (T23ºC, RH50%) - w przypadku pianek wg tablicy 1 lub umieszczonych wewnątrz komory klimatycznej (temperatura wg tablicy 2) - w przypadku pianek wg tablicy 2. Formy z pianką powinny być pozostawione w warunkach spieniania przez 48 h, a następnie po rozformowaniu należy je poddać klimatyzacji w warunkach laboratoryjnych, przez okres 7 dni. Otrzymane wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w tablicach Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby można uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6.1. Niniejsza Aprobata zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest dokumentem stwierdzającym przydatność pianek poliuretanowych Bosman / Formuła 1 / Od A Do Z F1 / Od A Do Z Flex / Mega Flex i Bosman Winter / Formuła 1 Winter / Od A Do Z F1 Winter / Od A Do Z Flex Winter / Mega Flex Winter, do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną
12 AT / /11 ITB AT /2011 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z wyrobów będących przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie pianek poliuretanowych Bosman / Formuła 1 / Od A Do Z F1 / Od A Do Z Flex / Mega Flex i Bosman Winter / Formuła 1 Winter / Od A Do Z F1 Winter / Od A Do Z Flex Winter / Mega Flex Winter, należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2011 ważna jest do 15 czerwca 2016 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC